über die Verbindung des Eise?is mit Kohle. 53 



Um daher die Natiu- und Beschairenheit der Verbindungen des 

 Eisens mit Kohle riclilig zu beuriheilen, genügt es nicht, die Gröfse des 

 KohlegehaUs zu bestimmen , sondern es ist auch noihwendig , den Zu- 

 stand anzugeben , in welchem sich die , im Überschufs von Eisen aufge- 

 löseie Verbindung der Kohle mit Eisen , in dem kohlehaltigen Eisen be- 

 findet. Bei der eben bemerkten grofsen Scliwierigkeit, diese ^'^erbindiin- 

 gen darzustellen , läfst sich ein richtiges Urtheil über den Zustand , in 

 welchem die Kohle in den verschiedenen Verbindungen des kohlehaltigen 

 Eisens vorhanden ist , nur dadurch erlangen , dafs man alle Erscheiniui- 

 gen zusammen nimmt und mit einander vergleicht , Avelche das kohle- 

 haltige Eisen in seinen verschiedenen Zuständen beim Glühen , Schmel- 

 zen und Erkalten , so wie beim Auflösen in Säiuen oder bei Zersetzun- 

 gen anderer Art darbietet. Diejenigen Erscheinimgen, durch welche der 

 Zustand der Kohle in der Verbindimg mit Eisen auffallend dargethan 

 wird, hier kurz zusammen zu stellen, dürfte nothwendig seyn, weil sie 

 der Aufmerksamkeit der Chemiker zu wenig wertb gehalten , auch zum 

 Theil vielleicht nicht zu ihrer Kenntnifs gelangt seyn mögen. 



I. Erscheinungen beim Glühen. 



Weiches Stabeisen bleibt beim Glühen in der Rothglühhitze weich, 

 es mag zwischen Kohlen geglüht werden, oder nicht. In höheren Hitz- 

 graden behält es die weiche Beschaffenheit, in so fern das Glülien zwi- 

 schen Kohlen statt findet, nur dann, wenn es langsam erkaltet. Durch 

 schnelles Erkalten , besonders durch Ablöschen im Wasser , erlangt es 

 eine geringere oder gröfsere Härte, je nachdem es einer geringeren oder 

 gröfseren Hitze , kürzere oder längere Zeit ausgesetzt war. 



Das weichste und zäheste Staheisen wird durch anhaltendes Glühen 

 zwischen Kohlen in der A^'^eifsglühhitze mürbe, und scheint den Zusam- 

 menhang seiner Theile verloren zu haben, welcher aber durch Glühen 

 im offenen Feuer und durch Zusammenschweif sen wieder gewonnen 

 wird. Langsam erkaltet , bleibt es weich und behält die weiche Be- 

 schaffenheit, wenn es, von Neuem erhitzt, sich langsam abkühlt, woge- 

 gen es durch plötzliche Abkühhmg hart imd spröde wird. In diesem 

 Zustande erhält das Stabeisen bekanntlich den Namen: Cementstahl. 

 Mit dem Übergange aus dem weichen in den harten Zustand , ist eine 



